286 



Af cle paa foranf0rte maade barkede garn bestemtes den ved 

 behandlingen foranledige vegtfor0gelse samt krympningen ; til dette for- 

 ma al blev der til hver barkning afmaalt 10 meter af den oprindelige 

 traad og traaden veiet n0iagtig f0r og efter behandlingen. De samme 

 10 meter blev derefter udsat i sj0vand i 16 clage og vsegten bestemt i 

 vaad tilstand og derefter brudbelastningen af traaden. 



Det bemserkes, at den uprseparerede traad taalte en brudbelastning 

 2.0 kg. 



Den nu f0lgende fors0gsraekke havde til hensigt at finde ud, hvor- 

 lsenge de praeparereds garn kunde udssettes i sJ0en uden at svsekkes, 

 altsaa hvor lang tid de kunde taale, f0r de maatte barkes paany. I den 



* 



hensigt blev alle piwer i sj0eh i 4, 5 respektive 6 maaneder, saa fore- 

 taget en brudbelastning og derefter pr0verne barket paany (ikke tjseret). 

 De saaledes barkede piwer blev igjen sat ud i sj0vand i 2, 3 og 4 

 Maaneder, hvorefter igjen gjordes brudbelastning og pr0verne barkedes 

 atter igjen; disse pr0ver udsattes saa for tredie gang i sj0vand, igjen i 

 2, 3 og 4 maaneder, hvorefter den sidste brudbelastning foretoges. Hvad 

 man har gjort, er altsaa, at man har ladet garnene staa forskjellige tids- 

 rum i sj0en og i mellemtiden har barket dem to gange. Den korteste 

 henstand i sJ0en var ialt 8 maaneder, den laengste 14 maaneder. (Se 

 tabel pag. 284 og 285). 



Barkningsmaadernes godhed fremgaar af brudbelastningerne; disse 

 er gjennemgaaende meget store. Bedst er de tjserede garn; men dette 

 forhold t.0r man ikke tillaegge nogen st0rre vegt. Jeg omtalte nemlig 

 foran, at der hang adskillig overfl0dig tjsere ved de tjserede garn: f0lgen 

 var, at de enkelte traade klsebede sammen, saaat sj0vandet ikke kom godt 

 til overalt. F0lgelig maa man antage, at de tjserede garn har givet bedre 

 resultater, end man skulde have ventet ved rigtig udf0rt tjsering. De 

 0vrige garn derimod kan godt sammenlignes med hinanden. Betragter 

 man de tabellarisk opf0rte fors0g, saa vil man i det hele finde liden for- 

 skjel ; det ser ud, som om man ikke med nogen af pr0verne er kommet 

 til den grsense, at garnene har lidt ved at staa for lsenge i sj0en. Over- 

 sigten vanskeliggJ0res for0vrigt derved, at tallene ved samme garn viser 

 saa mange uregelmsessigheder; dette maa forklares derved, at man til at 

 fasste garnbundterne havde benyttet tynd galvaniseret jerntraad, der efter 

 den lange henliggen i sj0en begynclte at ruste; hvor jerntraaden ber0rte 

 traaden, blev denne derfor i mange tilfselder noget svcekket; men denne 

 svsekkelses natur fremgaar bedst deraf, at andre pr0ver af samme prse- 

 parering ved la3ngere tids henliggen i sj0vand kunde vise endogsaa betydelig 

 h0iere brudbrlastning. Tager man tilb0rlig hensyn til dette forhold, saa 

 finder man, at alle garnpr0ver har holdt sig udmerket. Man skal g]0re 

 opmerksom paa, at alle brudbelastninger blev foretaget af garnene i vaad 









